I , j Minerafogie. 



lure, apres la dissolution , on n'observe aucun depot de soufre, 



et la liqueur acide contieut du zinc et da for au minimum 

 d'oxidation. Ces caracteres indiquent que la blende noire de 

 Marmato se compose de sulfure de zinc et de sulfure de fer, 

 et que le sulfure de fer s'y trouve a letat de proto-sulfure. 

 Deux analyses de ce mineral lui out donne les resultats suivans 

 Blende du Candado. Blende du Salto. 



Zinc o,43o 0,418 



Fer o,i57 o,i3o, 



Soufre 0,286 0,278 



p vn te o.° 1 7 0,046 



Quarz 0.080 0,087 



Alumine 0,000 0,009 



Oxide de manganese ; . 0,000 0,00a 



Oxigene 0,017 °>°°9 



0,987 0,988. 



En transformant le zinc et le fer en sulfures, et faisant ab- 

 straction de la gangue , on a : 

 Candado. 



Sulfure de zinc 0,775 contenant soufre o,258 



Proto-sulfure de fer. . . o,225 0,084 



1,000. 

 Salto. 



Sulfure de zinc 0,768 contenant soufre o,256 



Proto-sulfure de fer. . o,232 0,086 



1,001. 

 D'apres ces resultats, la blende noire de Marmato est com- 

 posee de 



Sulfure de zinc 0,771 = 3 atomes 



Proto-sulfure de fer. . . 9,229 = 1 atome 



1,000. 

 Sa formule doit etre Fe S a -+- 3 Ln S'. Cette formulc simple 

 indique an rapport egalement simple, puisqu'clle fait voir que, 

 dans le mineral de Marmato, lc sulfure de zinc qui est le sul- 

 fure n< : ga/if cimluml trois fois autant de soufre (pie le proto- 

 sulfure de fer, qui est I'eletnent positif de la eombinaison. M. 

 Boussingault pensc que ces deux sulfures sont reellement com- 

 bines I'un avecl'autre, et que la eombinaison doit etrc regardec 



